3(;4 Aililzcliiiler AL.-clmill. Fasern. 



mechanische Bearbeilung selbst in <'ine bauniwollenartige, jedoch kurz- 

 faserige Masse zerlegen. Ueber seine gegenwärtige Verwendung in Indii-n 

 liegen mir keine Daten vor. Seine Eigenschal'ten deuten jedoch darauf 

 hin, dass er eine sehr vielseitige Anwendung finden könnte; als Bast, 

 zu Seilerarbeiten, zu feinen und gröberen (ieweben und zur Papier- 

 bereitung. Die daraus bereiteten Papiere würden in den Kigenschaften 

 dem aus dem Baste der Broussonctia papf/r/fcni dargestellten Papier 

 gleichkommen '). 



Die lufttrockene Faser führt 8,00 Proc. Wasser. Im Maximum der 

 Sättigung steigt der NN'assergehalt bis auf 18,67 Proc. Die völlig getrocknete 

 Faser liefert 3.31 Proc. krystallfreie Asche. 



Befeuchtet man die Faser mit Jodlösung, so nimmt sie sofort eine 

 olivengrüne Grundfarbe an, in welcher sich eine grosse Zahl 

 schwärzlicher Flecke bemerkbar macht. Schon mit der Loupe 

 ist zu erkennen, dass diese dunkeln Flecke den Bastmarkstrahlen, deren 

 Zellen mit Stärkekörnchen reichlich versehen sind, entsprechen. Auf 

 Zusatz von Schwefelsäure nimmt die Faser für das freie -\uge eine 

 ziemlich gleichmässige schwarzgrüne Farbe an. Die dunkle Farbe rührt 

 von den durch Jod lief blau gefärbten Stärkekörnchen der Markstrahlen 

 her. Die grüne Farbe verdankt ihr Entslehen sowohl den Zellwänden 

 des Gewebes, welche mit Jod eine gelbe, als auch den Stärkekörnchen 

 der kleinen Markstrahlen, welche mit demselben Reagens eine blaue Farbe 

 annehmen. Die durch Jod hervorgerufene Färbung, die dem freien .\uge 

 grün erscheint, ist mithin auch bei dem Baste und der Bastfaser von 

 Last'ost'phoit spccf'osus eine Mischfarbe aus Gelb und Blau, wie die 

 mikroskopische Beobachtung lehrt. Kupferoxydammoniak färbt die Faser 

 sofort unter starker Auf([uellung blau. — Trotz der weissen l'arbe dieses 

 Bastes, welclie vermuthen liesse, man liälle es hier mit uuvcrholzton, 

 fast nur aus Cellulose bestehenden Zellwänden zu tluin. wird derselbe 

 (loci) durch schwefelsaures Anilin isabellgelb, duidi IMiloroglucin und 

 Salzsäure rothviolett gefärbt, ist also verhol/.t. 



Der Bast hat, wie aus den oben angefiihrten Daten hervorgeht, eine 

 ansehnliche Dicke. \ir ist aber auch im Nergleiche zum Ouerschnitte 

 lies Stammes als mächtig entwickelt anzusehen. Ich fand, dass ein ein- 

 jähriger, 3 mm im Durchmesser liallender Stannu iler genannten Pfianze 

 eine Bastlage entbiell, welche in radialer Uirhtung gemessen 0,29 mm 

 betrug. Ziclil man an einem trocki'ucn I-Acniplai <■ die Binde vom Stanuue 

 ab, so erkennt man, dass der Bast zum Tlieil aus losen Fasern besteht. 

 Also schon an der Pllanze selbst, bei der Eintrocknung des llinden- 



1, I)ir Itatiictunisor wird in jüngster Zoi( sehr für dio PapierfnbricaÜon cm- 

 protilcn. Diidgc, I. c, p. 21t. 



